22 ' Deville und Debray, 



Das Palladium löst sich in schmelzendem Zink, ohne 

 aber damit eine chemische Verbindung einzugehen 5 nach 

 Entfernung des Zinks durch Salzsäure hinterbleibt reines 

 Palladium . 



Schmilzt man aber 1 Th. Palladium mit 6 Th. Zinn 

 bei Rothgluth, und behandelt die erkaltete Masse mit 

 Salzsäure, so bleibt eine Legirung von Zinnpalla^ium = 

 Pd3Sn2 in feinen glänzenden Blättchen zurück (gefun- 

 den Pd = 57,4, Sn = 42,6 Proc. ; berechnet ebensoviel). 



Silber und Kupfer, welche mit dem Palladium 

 grosse Aehnlichkeit besitzen, bilden mit Zinn ganz ähn- 

 lich geformte und ähnlich zusammengesetzte Legirungen. 

 Das Zinnsilber = Ag^Sn^ (gefunden 73,7 Proc. Ag und 

 26,3 Proc. Sn; berechnet 73,3 Proc. Ag und 26,7 Proc. 

 Sn). Das Zinnkupfer Cu3Sn2 (gefunden 44,8 Proc. Cu 

 und 55,2 Proc. Sn; berechnet 44,9 Proc. Cu und 55,1 

 Procent Sn). 



Osmium, 



Bis jetzt kannte man nur unvollkommen die physi- 

 schen Eigenschaften des Osmiums, etwa so, als wenn 

 wir vom Eisen nur sein pyrophorisches Pulver, vom Sili- 

 cium und Bor nur die amorphen, ausserordentlich ver- 

 brennlichen Modificationen kennen würden. Deville und 

 Debray betrachten das Osmium als ein Metalloid, denn 

 nach ihren Beobachtungen besitzt es gleich den anderen Me- 

 talloiden, je nach der Darstellung, sehr verschiedene physi- 

 sche und chemische Eigenschaften. Das gewöhnliche Os- 

 mium, nach Berzelius' Methode dargestellt, ist eine schwam- 

 mige, halbmetallische Masse, die einen sehr merklichen 

 Geruch nach Osmiumsäure aushaucht, was also eine 

 Oxydation des Metalls bei gewöhnlicher Temperatur an- 

 zeigt. Spec. Gewicht = 7. 



Reducirt man nach Berzelius die Osmiumsäure 

 durch Wasserstoffgas, so erscheint das erhaltene Osmium 

 metallisch, und besitzt das spec. Gewicht 10 ungefähr. 



DiBville und Debray erhielten das Osmium in 

 Krystallen, die sich unter dem Mikroskop als Rhomben- 



